﻿an Glimmern und an glimmerähnlichen .Mineralien. 



149 



reißen nach Art der Schlagfigur des Glimmers, die wohl nicht 

 entstehen würde, wenn die Translationen parallel den Druck- 

 linien annähernd ebenso leicht vor sich gingen wie die senk- 

 recht zu diesen. Beim Steinsalz ist insofern ein kleiner 

 Unterschied zwischen der üblichen Schlagfigur und der von 

 mir durch den Locher erzeugten Figur, als bei der letzteren 

 die Translationsstreifung neben den „Reißlinien" augenfälliger 

 hervortritt als bei der ersteren Figur. 



III. a) Die Schlag figuren, an denen die Winkel- 

 messungen nachgeprüft werden sollten, wurden alle in der 

 gleichen Weise hergestellt, nämlich mit einem spitzen 

 Körner der, in einfacher Weise, wie es nebenstehend ab- 

 gebildetes Modell zeigt, vertikal geführt wird. Als Unterlage 



reicht eine Linoleumscheibe aus, wenn keine Hartgummi- 

 platte zur Stelle ist. Man befestigt die Scheibe zweck- 

 mäßigerweise in ihrem Zentrum drehbar, wie es die Zeichnung 

 andeutet 1 . Die erhaltenen Präparate wurden, wie die oben 



1 Absichtlich wählte ich die Herstellungsart vermittelst dieser ver- 

 hältnismäßig stark verletzenden Vorrichtung , die im Gebrauch recht 

 widerstandsfähig ist und große Figuren liefert, bei denen jede Haupt- 

 strahlenrichtung durch viele oder doch mehrere parallele Risse vertreten 

 ist. Damit ist eine Kontrolle für die Regelmäßigkeit der zu messenden 

 Schlagstrahlen gegeben. Diese ist nicht ganz überflüssig, da sich bei 



IL 



Fig. 3. i natürl. Größe. 



